﻿6 
  C. 
  Doelter, 
  

  

  Phenakit 
  nicht 
  zu 
  erweisen 
  ist. 
  Merkwürdig 
  sind 
  Durch- 
  

   wachsungen, 
  die 
  mit 
  Zwillingsbildungen 
  große 
  Ähnlichkeit 
  

   haben 
  und 
  öfters 
  auftreten. 
  

  

  Euklas. 
  

  

  Dieses 
  Mineral 
  ist 
  bisher 
  nicht 
  dargestellt 
  worden. 
  Es 
  

   wurde 
  der 
  Versuch 
  gemacht, 
  einen 
  Euklas 
  darzustellen, 
  in 
  

   welchem 
  ein 
  Teil 
  oder 
  vielleicht 
  das 
  ganze 
  Wasser 
  durch 
  Fluor 
  

   vertreten 
  wird. 
  

  

  Es 
  wurde 
  ein 
  Gemenge 
  von 
  Berylliumcarbonat, 
  Tonerde 
  

   und 
  Kieselsäureanhydrid, 
  der 
  Formel 
  des 
  Euklases 
  entsprechend 
  

   hergestellt 
  und 
  dieses 
  Gemenge 
  abwechselnd 
  mit 
  Schichten 
  von 
  

   NaF 
  in 
  einen 
  Magnesittiegel 
  (welcher 
  von 
  Fluor 
  nicht 
  an- 
  

   gegriffen 
  wird) 
  eingebracht. 
  

  

  Der 
  poröse 
  Tiegel 
  kann 
  nebstbei 
  noch 
  den 
  Zweck 
  er- 
  

   leichtern, 
  durch 
  Diffusion 
  Wasser 
  aus 
  der 
  feuchten 
  Luft 
  durch- 
  

   zulassen, 
  falls 
  die 
  Temperatur 
  nicht 
  zu 
  hoch 
  ist. 
  Das 
  Wasser 
  

   des 
  Euklases 
  entweicht 
  ja 
  erst 
  bei 
  hoher 
  Temperatur. 
  Der 
  

   Versuch 
  wurde 
  im 
  Fourquignonofen 
  ausgeführt 
  und 
  dabei 
  

   nur 
  die 
  Sinterungstemperatur 
  erreicht. 
  

  

  Es 
  bildeten 
  sich 
  kleine 
  Krystalle, 
  welche 
  einerUntersuchung 
  

   unterworfen 
  werden 
  konnten. 
  Herr 
  Dr. 
  H. 
  Michel 
  berichtet 
  

   darüber 
  folgendes: 
  

  

  Die 
  Kry 
  ställchen 
  sind 
  langsäulig, 
  tafelig, 
  die 
  Brechungs- 
  

   quotienten 
  liegen 
  höher 
  als 
  1 
  -650; 
  zwei 
  Flächen 
  (die 
  die 
  tafelige 
  

   Ausbildung 
  bedingen) 
  stehen 
  um 
  180° 
  voneinander 
  ab; 
  in 
  

   dieser 
  Zone 
  ist 
  starke 
  Riefung 
  zu 
  bemerken. 
  Die 
  Doppel- 
  

   brechung 
  dieser 
  Täfelchen 
  ist 
  sehr 
  schwach, 
  in 
  der 
  Längs- 
  

   richtung 
  schwingt 
  stets 
  ?', 
  die 
  Auslöschung 
  ist 
  eine 
  gerade. 
  

  

  Diese 
  Daten 
  lassen 
  wohl 
  keine 
  sichere 
  Identifizierung 
  mit 
  

   Euklas 
  zu, 
  sie 
  sprechen 
  aber 
  auch 
  nicht 
  dagegen. 
  Eine 
  ein- 
  

   gehendere, 
  namentlich 
  konoskopische 
  Prüfung 
  war 
  wegen 
  der 
  

   Zartheit 
  der 
  Produkte 
  leider 
  nicht 
  möglich. 
  

  

  Leukophan. 
  

  

  Es 
  wurde 
  ein 
  Gemenge 
  von 
  BeC0 
  3 
  , 
  CaC0 
  3 
  , 
  Si0 
  2 
  und 
  

   Natriumbifluorat 
  in 
  den 
  von 
  der 
  Formel 
  verlangten 
  Mengen 
  

  

  